100 Gesammtsitzung 



wonach das amorphe Selen bei ca. 80° C. seine Umwandlung in 

 crystallinisches Selen beginnt, dabei eine bedeutende "Wärmemenge 

 entbindet und leitend für Electricität wird. Es bestätigt sich fer- 

 ner Hittorf's Angabe, dass die Leitungsfähigkeit des crystallini- 

 schen Selens mit der Temperatur in steigender Progression zu- 

 nimmt und dass dieselbe sich mit Aufnahme der latenten Schmelz- 

 wärme bei gleichbleibender Temperatur wieder beträchtlich ver- 

 mindert. 



Es geht aus diesen Versuchen ferner hervor;, dass auch die Lei- 

 tungsfähigkeit des geschmolzenen Selens mit steigender Temperatur 

 sich vergrössert. Ich fand bei einer anderen Versuchsreihe, bei wel- 

 eher ein ähnlicher Specksteintiegel durch eine Flamme direct er- 

 hitzt wurde, dass die Leitungsfähigkeit des geschmolzenen Selens 

 bis zur Temperatur von 350°, bei welcher bereits eine reichliche 

 Verdampfung eintrat, noch fortwährend wuchs. Eine auffallende 

 Erscheinung ist hierbei die, dass sowohl beim festen wie beim ge- 

 schmolzenen Selen die Leitungsfähigkeit sich mit der Dauer der 

 Erhitzung vermindert, so dass es bei schneller Erhitzung auf eine 

 bestimmte Temperatur weit besser leitet , wie bei langsamer Er- 

 hitzung auf dieselbe, so wie ferner, dass durch andauernden Strom 

 durch erhitztes Selen ebenfalls eine schnelle Verminderung der Lei- 

 tungsfähigkeit herbeigeführt wird, M'ie wenn eine Polarisation ein- 

 träte, welche dem Durchgange des Stromes entgegenwirkte. Die 

 angestellten zahlreichen Messungen der Temperatur und der zuge- 

 hörigen Leitungsfähigkeit konnten aus diesen Gründen keine über- 

 einstimmenden Zahlenwerthe ergeben. Als ein lehrreiches Beispiel 

 dieser Versuche ist in Fig. 2 eine Kurventafel dargestellt, welche 

 ziemlich übereinstimmend , die Abhängigkeit der Leitungsfähigkeit 

 von der Temperatur bei sehr langsamer, mehrere Stunden dauern- 

 der Erwärmung und Abkühlung zur Anschauung bringt. Das im 

 Specksteintiegel befindliche Selen war erst durch Abkühlung amorph 

 gemacht, dann auf 150° erhitzt und mehrere Stunden auf dieser Tem- 

 peratur erhalten, worauf es langsam abgekühlt wurde. Es musste 

 also crystalHnisches Selen sein, welches seine latente Wärme be- 

 reits abgegeben hatte. Kurve A zeigt nun die Steigerung der 

 Leitungsfähigkeit mit der Zunahme der in der Abscissenaxe 

 angegebenen Temperatur. Die Messung geschah derart, dass 

 durch einen Morse-Taster eine Daniell'sche Zelle in den aus 

 dem Selen, den Gaskohlenspitzen und dem Galvanometerdraht 



